Natürliches System‘ der Eisenmeteoriten. 1061 
konstruktion der oktaedrischen Eisen. Entscheidet man sich 
für eine stattgefundene Rückschlagbildung, als den wahr- 
scheinlicheren Vorgang, so wird man leichthin zugeben, daß 
nach dem Hinauswachsen des Kamacits über das ihm zu- 
kommende Normalmaß in der nächsten Umgebung desselben 
ein Überschuß an Nickel eingetreten sein muß. Dieser Nickel- 
überschuß, der gleichzeitig einen Nickelüberschuß für die 
Randzonen des Plessits bedeutet, hat im eutektoiden Ent- 
mischungsrest, d. i. im Plessit zu einer angereicherten rand- 
lichen Taenitausscheidung geführt. In den schmalen, zwischen 
den Kamacitbalken eingeklemmten Blättern des Entmischungs- 
restes wäre dann reiner oder nur von wenig sichtbarem 
Kamacit oder nur in Spuren von Plessit begleiteter Band- 
taenit krystallisiert, entsprechend dem Taenitrand der größeren 
Plessitfelder. Mehr als mit einem erfolgten Rückschlage wird 
die hier angenommene Bildungsart des Bandtaenits mit 
dem von Guertler! als »Einformung« bezeichneten Prozesse 
übereinstimmen, bei dem die großen Kamacitplatten auf Kosten 
des Plessitkamacits angewachsen sind. 
Da die Entstehung des Plessits nach dem Kamacit, also 
in einem Abkühlungsintervall erfolgt ist, wo Magnetisierbar- 
keit vorhanden war, so mag auf diesen Umstand hingewiesen 
Sein, der es vermocht haben könnte, eine stark angereicherte 
Ausscheidung des stark magnetischen Taenits auf Kamacit, 
beziehentlich ein Wandern des Taenits an den Rand des 
Plessits zu bewirken. Auswanderung des Taenits aus 
Plessit hat Rinne allerdings beim gegenteiligen Prozeß bei 
Erhitzung des Meteoreisens von Tamarugal (El Inca) beob- 
achtet, 
Des öfteren läßt sich zwischen der Taenithülle und dem 
Kernplessit eine taenitfreie oder jedenfalls eine sehr taenitarme 
Hefgraue Zone von Kamacit beobachten. Es ist eine an 
Taenit verarmte Kamacitzone. Weiter gegen das Zentrum 
des Plessits wiederholen sich helleuchtende taenitische und 
matte Zonen, es ist eine taenitreiche und taenitarme Schalen- 
bildung parallel den Grenzen der ausgefüllten Lücken. Es 
nn RB 
1 Guertler W., Metallographie, Bd. I, 1, p. 163, Berlin, 1912. 
